— 233 — 



Interesse sein dürften. Sowohl h und g zerbrachen, wenn 

 sie zerstoßen wurden, in einzelne Schollen, und es trat bei h 

 ein starker Geruch nach Bitumen auf, der sich beim Zerreiben 

 noch vermehrte. Für das Gestein aus g konnte solches jedoch 

 nicht beobachtet werden. Der Geruch erinnerte stets an den- 

 jenigen, den man erhält, wenn man die sog. „Stinkkalke" mit 

 einem harten Gegenstand schlägt oder reibt. Beim Behandeln 

 der Gesteine mit Salzsäure ließen beide jenen Geruch, und 

 zwar im verstärkten Maße, erkennen. Er ist unzweifelhaft auf 

 die Verwesungsprodukte organischer und speziell tierischer 

 Reste zurückzuführen. 



Beide Gesteine wurden ihres beträchtlichen kohlensauren 

 Kalkgehaltes wegen nicht sogleich mit Kali-Natroncarbonat 

 aufgeschlossen, sondern zunächst der in Salzsäure lösliche und 

 dann der unlösliche Teil gesondert ermittelt. 



Zu diesem Zwecke wurden je 5 g lufttrockenes Gesteinspulver 

 mit 100 ccm destillierten Wassers und darauf mit gleicher Menge 

 Salzsäure vom spez. Gew. 1,135 Übergossen, worauf lebhafte 

 Kohlensäureentwicklung erfolgte. Die Flüssigkeit nahm dabei 

 eine graugelbe Färbung an, die nach dem Kochen in eine 

 gelbbraune überging; zugleich trat abermalige, sehr lebhafte 

 Gasentwicklung ein. Die aufgekochte Flüssigkeit sowie der Rück- 

 stand wurden nunmehr noch 1 1 / 3 Stunden auf dem siedenden 

 Wasserbade belassen und erst dann erstere von dem ungelöst 

 gebliebenen Rückstände abfiltriert. 



Die Ergebnisse dieser Untersuchungen waren wie folgt: 



Analyse des K 



alkes aus d< 



iT Schicht 



Angewandt: 



Probe 1 



Probe 2 



Lufttrockenes Gesteinspulver 



5,000 g 



5,000 g 



Gefunden : 







Unlöslicher Teil in HCl: 



1,591 g 



1,585 g 



Löslich in HCl: 







Si0 2 



A1 2 3 



Fe 2 3 



CaO 



MgO 



kTo 



Na a O 



C0 2 



so 3 



P 2 5 ...... 



H 2 



0,048 g 



211 



0,163 



1,505 



0,091 



0,045 



0,011 



0,970 



0,023 



Spur 



0,342 



0,045 g 



0,203 



0,175 



1,491 



0,089 



0,039 



0,021 



0,980 



0,025 



Spur 



0,347 





5,000 g 



5,000 g 



